

Il 

















I 









I 









I 



I 



■; 



.*. 





I 









156 



Siegfried Ileissek. 



Die Folge davon ist , dass sich die Rinde beim Brechen , Reiben , Hecheln etc. schwieriger entfernen 



lasst, und selbst an dem sorgfaltiger bearbeiteten Hanfe noch in starken Uberresten zuruckbleibt. Audi 



tragt die grossere Dicke der Faserbundel an ibrer starkeren Verunreinigung Selmld. Durch Zersetzung 



des Cambium- und Rindeninhaltes wird der Bast gebraunt. 



An hinreichend gerosteten Hanfstengeln , lasst sich der Bast leicht vom Holze trennen , und spaltet 



sich dabei die Faserbiindel. Die leichte Spaltbarkeit, in breitere oder schmalere, faden- oder bandartige 



Bundel, beruht auf der eigenthumlichen Lagerungsweise des Bastes, der vvie beim Leine keine gleichdicke 



Schichtc bildet, sondern stellenweise Verdunnungen, selbst Unterbrechungen besitzt. Da die Unterbrechun- 



gen jedoch sparsamer sind, so erklart sich daraus die so haufige Spaltung des Bastes in breite, bandartige 



Faserbiindel. Wird der Hanf einer sorgfaltigen Behandlung durch Brechen, Schlagen, Schwingen, Hecheln etc. 



unterzogen, so gewinnen audi die Faserbiindel an Glatte, Glanz, Reinheit und Gleichheit. Die Abfalle an 



VVerg, die bei einer geringen (Jualitat und nachlassigen Behandlung urn desto grosser sind, bestehen, wie 



beim Leine, grosstentheils aus verworrenen, gezerrten, gedrehten, gequetschtcn und zerfransten Biindeln 

 und Fasern. 



Die Faserbiindel des zu groben Seilerarbeiten verwendeten Hanfes enthalten im Durchmesser nicht 



selten 100 — 200 Fasern, welche von den Uberresten der den Bast begrenzenden Schichten verunreinigt, 



rauh und missfarbig sind. Dunne Faserbiindel, die nur aus weniger Fasern bestehen, linden sich sparsamer. 



Der Loire'sche, Bologne'sche u. a. zarte Hanfsorten dagegen bestehen, vermoge der Vorziiglichkeit der 



Spielart und Sorgfalt der Cultur und Bearbeitung, durchgehends aus zarten, glatten und glanzenden 

 Faserbiindeln. 



Bei dem Verspinnen und Verweben des Hanfes erleidet derselbe, ausser unwesentlichen Zerrungen 

 einzelner Fasern und Bundel, keine erhebliche Veranderung. Ebenso bei der Verarbeitung zu Bindfaden, 

 Seilen und Tauen jeder Art. Bei dieser Manipulation werden die Faserbiindel gewunden und gedreht, doch 

 ohne ein bedeutend verandertes Aussehen zu erhalten. Man lindet in Hanfsehnuren und Hanfgeweben, die 

 nicht durch anhaltenden Gebrauch abgeniitzt sind , den normalen Bau der Faser und die typischen Formen 

 derselben, welche in Fig. IV dargestellt sind, ganz gut erhalten. Die Abnutzung von dergleichen Fabrikaten 

 beruht wie bei Leinenwaaren zuniichst in dem Zerfallen der Faserbiindel und in der Auflockerung der 

 Fasersubstanz, welche fruher miirbe wird, wenn die Fasern Hohlungen besitzen, in denen sich die Feuch- 

 tigkeit leichter sammelt und 1 anger erhalt, als in soliden Fasern. 



Beim Farben verhalt sich die HanfFaser genau wie die Flachsfaser. Wenn eine Hohlung zugegen ist, 

 sammelt sich der Farbstoff in derselben zuerst an. Soil die Farbung dauerhaft sein , so muss der Farbstolf 

 die Schichten der Wandung vollkommen durchdringen und sich in denselben absetzen. 



Bei der Verarbeitung zu Papier, erleidet die Hanfl'aser dieselben Veriinderungen, wie die Flachsfaser, 

 sie wird zerstuckt, zerfranst, zermalmt und die Faserstiicke verlilzen sich untereinander zur Papiermasse. 



Die Hauptformen der Bundel und Fasern, welche sich im zubereiteten , rohen Hanfe zeijren, sind in 



7 o ? 



Taf. LVI zusammengestellt. Der minder sorgfaltig bearbeitete Hanf hat, wie fruher bemerkt wurde, dicke, 

 ungleiche, unreine Faserbundel. Die hier abgebildeten Faserbiindel sind von einer mittleren Sorte. Fig. V 

 ein dunner Faserbundel, auf der Oberflache, bei a, a, a von kornigen Resten der Rinde und des Cambiums 

 bedeckt. Fig. VI ein etwas dickerer Faserbundel, bei A, A, A noch von zahlreichen, rissigen, einge- 

 schrumpften Cambiumzellen bedeckt, bei x der Endtheil einer Faser. Fig. VIII ein gereinigter , glatter, 

 glanzender Faserbundel. Im rohen Hanfe findet man selten ganz reine Bundel , meistentheils sind sie nur 

 stellenweise rein. Fig. VII einzelne Fasern, an welchen man bei a 9 a Reste des Chlorophylles bemerkt, 

 welches sich bei der Roste braunt; fig. 1 eine solide Faser, die kaum eine Andeutung zur Hohlung besitzt; 

 lig. 2 eine diinnwandige, stark gehohlte , auf tiefer Entwickelungsstufe stehende Faser , deren Wand aus 

 zwei Schichten zusammengesetzt ist. Fig. IX ein schwarz gefarbter Faserbundel, welcher an der Ober- 

 flache bei A, A durch Reste der Zellhaute , bei a, a durch kornige , aus der Zersetzung des Inhaltes 



ruin 1 ' 

 eine 



wen' 

 man 



welt 



zu. 

 anw 



Wei 



zun 

 Rim 

 nod 

 dies 

 gan 

 vibe 

 Lei 



anf: 

 ein 

 zel 

 als 



sel 



sic 



in I 

 bes 

 end 



unt 



pell 

 Bie 



als 



wei 

 so 



bes 



ein 



Gk 



